— 6 — 



unter Umständen werden die Eauragitter in diesem Oberflächen- 

 film auch völlig zerstört, sodaß er eine amorphe Beschaffenheit 

 annimmt.') Wie ich durch zahlreiche Polierversuche feststellen 

 konnte, geht die erst bläuliche Oberflächenfarbe polierter An- 

 schliffe beim stärkeren Polieren über bläulichweiß zuletzt in 

 rein silberweiß über, oder, mit anderen Worten, die Stellen in 

 einem Kupferglanzschliff, die am stärksten der Politur ausgesetzt 

 sind, haben eine reine weiße Farbe gegenüber minder stark 

 polierten Stellen, welche bläulichweiß geblieben sind. Wie eine 

 mikroskopische Betrachtung der Anschliffe von „Lamellarem 

 Kupferglanz" bei seitlich einfallendem Licht zeigt, verhalten sich 

 die größeren Lamellen dem Abschliff gegenüber stets etwas 

 weniger nachgiebig als die Füllmasse, sie sind etwas härter. 

 Die Lamellen werden also als Relief herauspoliert, demnach 

 durch das Poliermittel stärker beansprucht, während die Füll- 

 masse in dem „Schleifschatten" der Lamellen liegt und weniger 

 intensiv poliert wird. Deshalb ist diese noch bläulich, wenn die 

 Lamellen schon reinweiß poliert sind. 



Ätzt man nun diese Anschliffe mit konz. HNOs oder verd. 

 KCN-Lösung, so tritt die Lamellarstruktur noch besser heraus. 

 Die Grenzen der größeren Lamellen gegen die Füllmasse werden 

 schärfer. In dieser wird durch die Ätzung nun auch eine Jamel- 

 lare Zusammensetzung sichtbar, aber bedeutend feiner. Es ist 

 zu betonen, daß bei der Ätzung der Überblick über die Verteilung 

 der Buntkupferkiesreste innerhalb der Füllmasse ziemlich ver- 

 loren geht, da Buntkupfer dabei auch bläulich wird, und bei der 

 Struktur der Füllmasse die Einzelheiten zu sehr verschwinden. 



Bei dieser Ätzung tritt nun ein zweitesMoment in 

 die Erscheimmg, das neben der oktaedrisch angeordneten Lamel- 

 lenverteilung für die genetische Beurteilung des „Lamellaren 

 Kupferglanzes" von ausschlaggebender Bedeutung ist. Das ist 

 das Heraustreten der Ätzspaltbarkeit auf den einzelnen 

 Lamellen und die Anordnung und Orientierung der 

 Ätzlinien im Vergleich mit der geometrischen Lage 

 derLamelle selbst auf den verschiedenen orientierten Schnitten. 



Es ergab sich nämlich die überraschende Tatsache, daß 

 nur wenige Lamellen kristallographisch einheitliche Individuen 



') Näheres hierüber bi-inge ich in einer Arheit über die „Mikroskopische 

 Untersuchung opaker Erze im auffallenden Licht'', die demnächt im „Neuen 

 Jahrb. f. Min." erscheint. 



